46o \CADEMIE DES SCIENCES. 



tension aux bornes 2260 volts avec un facteur de puissance de 0,7 environ. 

 On peut faire des lampes plus petites qui seront d'un emploi commode 

 au laboratoire, mais l'interet de cette nouvelle lampe reside surtout dans 

 la possibility de realiser des unites tres puissantes. On peut entrevoir la 

 realisation de lampes de 10 kilowatts et au-dessus qui seront les plus puis- 

 santes sources d'ultraviolet qui aient ete realisees jusqu'a ce jour. 



GHIMIE physique. — Sur les alliages de cuivre, de zinc et de nickel. 

 Note de M. Leon Guillet, presentee par M. Le Ghatelier. 



Depuis que j'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie les premiers 

 resultats (') de mes etudes relatives a l'inlluence du nickel sur la structure 

 et les proprietes des laitons, Tinduslrie utilise de facon courante un alliage 

 ayant pour composition 



Cu = 5o, Ni = 5, Zn = 45 



et presentant les proprietes mecaniques suivantes, a l'etat lamine et 

 recuit : charge de rupture par millimetre carre, R = 5o kg ; allongement, 

 A pour 100 = /p ; resilience, p — 10; durete, A = 100. 



Cet alliage a une coloration jaune un peu plus pale que le laiton de 

 decolletage ordinaire et presente une inoxydabilite bien superieure a celle 

 de ce dernier produit, mais on peut obtenir des laitons au nickel beaucoup 

 plus interessants encore en abaissant nettement la teneur en cuivre et en 

 augmentant le pourcentage de nickel. Si Ton a soin de maintenir le titre 

 fictif entre 56 et 62 pour 100 de cuivre, d'apres la formule que j'ai etablie 

 precedemment (*), on a des alliages forgeables a temperature elevee, dont 

 les proprietes mecaniques sont remarquables, dont la couleur et l'inoxyda- 

 bilite sont comparables a celles des maillechorts, lesquels ne se travaillent 

 qu'a temperature ordinaire et renferment toujours une teneur plus elevee 

 en cuivre, et le plus souvent un pourcentage plus fort en nickel. 



A titre d'exemple, je signalerai les resultats obtenus avec quelques-uns 

 de ces alliages : 



( J ) Comptes rendus, t. 155, 1912, p. i5ia. 

 (*) Comptes rendus, t. 143, 1906, p. 1047. 



